( 17^ ) == 



Deuxième variété. Yltrotantalite jaune. Couleur brune jaunâtre avec ^ o i 6. 



des taches vertes ; souvent avec des raies et des lignes de vert. Cas- 

 sure longitudinale feuilletée 5 cassure en travers, conchoïdale^ éclat 

 de la principale cassure, résineux j celui de la cassure en travers, vi- 

 treux. Opaque. Poudre blanche. Raye le verre très-facilement. Pe- 

 santeur spécifique, suivant Ekeberg, 5,882. Ne fond pas au chalumeau -, 

 mais décrépite faiblement, et devient d'utie couleur jaune de paille. 

 L'analyse de cette variété, a donné 



par le carbonate de potasse , par le carbonate de soude, 



Oxyde de tantale 60,1 9.4 5g,5o 



Yttria. '- 29,780 24,90 



Chaux o,5oo 3,29 



Oxyde d'urane 6,622 5,25 



Oxyde de fer 1,155 2,7s 



Acide tungstiqueavecétain. 1,044 sans étain . , . . i,25 



99,225 94,89 



Troisième variété. Yttrotantalite sombre. Couleur noire , avec quel- 

 que trace de brun. Cassure conchoïdale. Eclat entre celui du verre 

 et celui de la résine. Transparent dans les minces fragmens, et pres- 

 que sans couleur. Donne une poudre blanche 3 la même dureté que 

 celle de la variété précédente. Pesanteur spécifique non déterminée. 

 Ne fond pas au chalumeau 3 mais décrépite faiblement, et devient 

 jaune légèrement. L'analyse de cette variété a donné pour ses prin- 

 cipes constituans : 



Oxyde de tantale. .. r 5i,8i5 , 



Yttria 58,5 15 



Chaux. 5,260 



Oxyde d'urane i,iii 



Acide tungstique avec étain. 2,592 



Oxyde de fer o,555 



97>848 

 ///. Gadolinile. 



Berzelius a soumis dernièrement ce minéral à une analyse Irès- 

 exacte. Il a trouvé : 



dans la gadolinlte de FLubo, dans celle de Broddo, 



Silice 2 5,80 24,16 



Yttria 4^)00 45j95 



Oxyde de cériura 16,69. i^j9<^ 



Oxyde de fer ,. 10,26 11,34 



Matière volatile.. 0,60 0,60 



98,55 98,95 



